Sulu Çözeltilerden Remazol Brilliant Green 6B Gideriminde Kaolin Kullanımı
Download "Sulu Çözeltilerden Remazol Brilliant Green 6B Gideriminde Kaolin Kullanımı"
1 Araştırma Makalesi Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 4 (2016) 1-10 Sulu Çözeltilerden Remazol Brilliant Green 6B Gideriminde Kaolin Kullanımı Müslün Sara TUNÇ 1 *, Özge HANAY 1 1 Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Elazığ ÖZET Bu çalışmada aktif karbona alternatif olarak doğada bol bulunan, ucuz, etkili ve çevre dostu olan kaolin, Remazol Brilliant Green 6B gideriminde adsorbent olarak kullanılmıştır. Adsorpsiyona ph, adsorbent dozu, başlangıç boya konsantrasyonu ve sıcaklığın etkisi araştırılarak kaolin ile Remazol Brilliant Green 6B gideriminde optimum şartlar belirlenmiştir. Optimum ph:2 ve kaolin dozu 10 g/l olarak bulunmuştur. Başlangıç boya konsantrasyonu 25 mg/l den 150 mg/l e kadar arttırıldığında giderim verimi %98 den %71 e düşmüştür. Sıcaklık artış ile giderim veriminde kayda değer bir değişim gözlenmemiştir. Adsorpsiyon dataları Langmuir ve Freundlich izotermlerine uygulanmıştır. Kaolin ile Remazol Brilliant Green 6B adsorpsiyonun Freundlich izotermine daha uygun olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon; adsorpsiyon izotermleri; kaolin; Remazol Brilliant Green 6B Use of Kaolin for Removal of Remazol Brilliant Green 6B from Aqueous Solutions ABSTRACT In this study, kaolin, which is abundant in nature, low-cost, effective and environmentally friendly, was used as adsorbent for removal of Remazol Brilliant Green 6B as an alternative to activated carbon. The optimum conditions for removal of Remazol Brilliant Green 6B by kaolin were determined by investigating the effect of ph, adsorbent dosage, the initial dye concentration and temperature. The optimum ph and kaolin dosage were found as ph 2 and 10 g/l, respectively. When the initial dye concentration was increased from 20 mg/l to 150 mg/l, the removal efficiency decreased from 98% to 71%. With increasing temperature, a significant change in the removal efficiency was not observed. The equilibrium data were applied to the Langmuir and Freundlich Isotherm model. The results indicated that the adsorption of Remazol Brilliant Green 6B by kaolin fitted more to Freundlich Isotherm Model. Keywords: Adsorption; adsorption isotherms; kaolin; Remazol Brilliant Green 6B 1. Giriş Boyalar, büyük miktarda atıksu üreten tekstil, kağıt, kauçuk, plastik, deri, baskı, gıda, kozmetik ve ilaç endüstrilerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır [1-3]. Tekstil endüstrisi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişmesinde önemli rol oynamakla birlikte çevre üzerinde olumsuz etkiler de yaratmaktadır . Dünya çapında tekstil endüstrisinde toplam boya tüketimi yılda ton dan daha fazla olup yılda yaklaşık 100 ton boya su kaynaklarına deşarj edilmektedir . Sularda boya az miktarda bulunsa * Sorumlu yazar : (M S Tunç)
2 2 M. S. Tunç, Ö.Hanay bile gözle görülebilmekte ve sularda bulunmaları istenilmemektedir. Az miktarda bile su kaynaklarına boyaların deşarjı sucul yaşamı ve besin zincirini olumsuz etkileyebilmektedir . Boyalar, ışık geçirgenliğini azaltmasından dolayı sucul yaşamın fotosentetik aktivitesini etkileyebilmekte ve metallerin ve aromatiklerin varlığından dolayı sucul canlılar için toksik olabilmektedir. Çeşitli balık türleri için kanserojen, mutajenik veya teratojenik olabilmektedir. Ayrıca, insanlarda böbrek, üreme sistemi, karaciğer, beyin ve merkezi sinir sistemi bozukluğuna neden olabilmektedir . Boyalar, aerobik ayrışmaya dirençli organik moleküller oldukları ve ışığa, ısıya ve oksitleme maddelerine karşı stabil oldukları için boya içeren atıksuların arıtımı çok zor olmaktadır . Atıksulardan boya kirleticilerinin giderimi için adsorpsiyon, koagülasyon/flokülasyon, ileri oksidasyon prosesleri, ozonlama, membran filtrasyonu ve biyolojik arıtmayı kapsayan pek çok teknoloji geliştirilmiş ve kullanılmaktadır . Yüksek verim, basit işletim ve kolay geri kazanım ve adsorbentin yeniden kullanım avantajlarına sahip adsorpsiyon prosesi atıksulardan boyaların gideriminde en etkili teknolojilerden biridir. Yüksek adsorpsiyon kapasitesinden dolayı aktif karbon boyaların gideriminde yaygın şekilde kullanılmakta fakat aktif karbonun pahalı olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda, etkili fakat pahalı olan aktif karbonun yerini alabilen ekonomik adsorbentler önerilmektedir. Boyaların gideriminde çeşitli tarımsal atıklar , kömür , uçucu kül , kaolinit , perlit [12, 13], sepiolit [14, 15], montmorillonite  ve zeolit  vb. ucuz materyallerin kullanımı üzerine pek çok çalışma bulunmaktadır. Kil mineralleri ucuz adsorbent olmasından dolayı artan bir şekilde dikkat çekmektedir. Yüksek yüzey alanı, porozite, termal stabilite, spesifik aktif alanları ve etkin adsorptif özelliklerinden dolayı kil mineralleri endüstrinin birçok alanında uygulama bulmaktadır . Al 2O 3, SiO 2, MgO ve CaO gibi metal oksitlerden ibaret olan kaolin kili dünyada bol ve doğal olarak bulunan bir mineraldir. İyi bağlama kabiliyetinden, yüksek beyazlığından, iyi elektriksel yalıtım özelliğinden ve termal stabilitesinden dolayı kaolin kili son birkaç yıldır birçok endüstriyel proses için gerekli bir malzeme olmuştur . Kaolin kauçuk, plastik, kağıt, seramik ve kozmetik gibi materyalleri üretmek için yaygın şekilde kullanılmaktadır . Ucuz olmasından, bol bulunmasından, toksik olmamasından ve iyon değiştirme potansiyelinden dolayı kil minerallerin kullanımı popüler olmaktadır. Sepolit [14, 15], kaolinit , montromorillinit , smektit, bentonit ve zeolit  kil mineralleri ile boyaların giderimi konusunda pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu kil mineralleri yapısal ve yüzeysel özelliklerinin çeşitliliğinden, yüksek kimyasal stabilitelerinden, yüksek spesifik yüzey alanından ve yüksek adsorpsiyon kapasitelerinden dolayı ilgi görmektedir . Bu çalışmada, atıksulardan boya gideriminde aktif karbona alternatif olarak ucuz, etkili ve çevre dostu adsorbent olarak kaolinin kullanımı araştırılmıştır. Çalışmanın amacı sulu çözeltilerden Remazol Brilliant Green 6B boyarmadde gideriminde adsorbent olarak kaolin kil mineralinin adsorpsiyon kapasitesini değerlendirmektir. Çalışmada başlangıç boya konsantrasyonunun, adsorbent dozajının, ph ve sıcaklık parametrelerinin kaolin kil mineralinin adsorpsiyon kapasitesini nasıl etkilediği araştırılmıştır. 2. Materyal ve Metot 2.1. Kaolin Çalışmada Remazol Brilliant Green 6B gideriminde adsorbent olarak kaolin kullanılmıştır. Kaolin 200 mesh lik elek kullanılarak elenmiş ve elekten geçen kaolin 24 saat süre ile 80 o C de sabit tartıma gelene kadar etüvde kurutulmuş ve adsorpsiyon deneylerinde kullanılana kadar desikatörde muhafaza edilmiştir.
3 M. S. Tunç, Ö.Hanay Remazol Brilliant Green 6B Çalışmada adsorbat olarak kullanılan Remazol Brilliant Green 6B (Color Index ismi: Reactive Blue 38) bir tekstil firmasından temin edilmiştir. Distile su kullanılarak 1000 mg/l lik stok boya çözeltisi hazırlanmıştır. Deneylerde kullanılan çalışma çözeltileri stok çözeltinin uygun şekilde seyreltilmesinden hazırlanmıştır. Çözeltilerin ph sı ph metre (Thermo Scientific Orion Star A111) kullanılarak seyreltik sülfürik asit veya sodyum hidroksit çözeltilerinin ilavesiyle ayarlanmıştır. Remazol Brilliant Green 6B çözeltisinin absorbans değeri 420 nm den 700 nm e kadar farklı dalga boylarında ölçülmüştür. 620 nm dalga boyunda Remazol Brilliant Green 6B çözeltisinin maksimum absorbans değeri elde edilmiş ve çalışmada tüm absorbans değerleri 620 nm dalga boyunda ölçülmüştür Adsorpsiyon Deneyleri Kesikli adsorpsiyon deneyleri Gallenkamp marka sıcaklık kontrollü orbital çalkalayıcıda 160 rpm karıştırma hızında yürütülmüştür. Adsorpsiyon deneyleri, 250 ml lik cam erlenlerde 100 ml lik çalışma hacminde gerçekleştirilmiştir. Belirli zaman aralıklarında alınan numuneleri kaolinden ayırmak için numuneler Nüve NF 800R Model santrifüjde 4000 rpm hızında 5 dakika santrifüj edilmiştir. Santrifüjden sonra çözeltinin absorbans değeri Perkin Elmer Lambda 25 Model UV-Vis Spektrofotometre ile 620 nm dalga boyunda ölçülmüştür. Adsorpsiyon süresi 180 dakika olarak belirlenmiştir Analitik Metot Bilinen konsantrasyonlara sahip standart boya çözeltisi kullanılarak bir kalibrasyon eğrisi elde edilmiştir. Adsorpsiyon deneylerinde UV-Vis Spektrofotometre kullanılarak maksimum absorbans dalga boyunda (620 nm) boya çözeltinin absorbans değeri ölçülmüş ve kalibrasyon eğrisi kullanılarak boya konsantrasyonu belirlenmiştir. Denge süresinde kaolinin birim ağırlığı başına adsorblanan boya miktarı aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanmıştır. q e = (C 0 Ce)V M (1) burada C 0 başlangıç boya konsantrasyonu (mg/l), C e denge süresinde boya konsantrasyonu (mg/l), V çözelti hacmi (L) ve M kaolin miktarıdır (g). Boya giderim verimi aşağıdaki denkleme göre hesaplanmıştır: Giderim verimi (%) = (C 0 C t ) C (2) burada C t herhangi bir t süresindeki boya konsantrasyonudur (mg/l).
4 Boya Giderim Verimi, % 4 M. S. Tunç, Ö.Hanay 3. Bulgular ve Tartışma 3.1. Çözelti ph ının Etkisi Boya çözeltisinin başlangıç ph sı adsorpsiyon proseslerini özellikle adsorpsiyon kapasitesini kontrol eden önemli bir parametredir. Çözelti ph sı adsorbentin yüzey yükünü, adsorptif molekülün iyonlaşma derecesini ve adsorbentin aktif bölgelerindeki fonksiyonel grupların ayrışma boyutunu değiştirmektedir . Boya giderim verimi üzerine çözelti ph'sının etkisini belirlemek için 25 o C sabit sıcaklık ve 5 g/l sabit adsorbent miktarında 1 den 9 a kadar değişen farklı ph larda gerçekleştirilmiştir. Değişen ph aralığında elde edilen giderim verimleri Şekil 1 de verilmiştir Süre, dakika ph 1 ph 2 ph 3 ph 4 ph 5 ph 6 ph 7 ph 8 ph 9 Şekil 1. Başlangıç ph sının boya giderimi üzerine etkisi (Boya konsantrasyonu: 50 mg/l, adsorbent dozu: 5 g/l, sıcaklık:25 o C, karıştırma hızı:160 rpm) Şekil 1 den de görüldüğü üzere en düşük giderim verimleri 4 den 9 a kadar olan ph aralığında gözlenmiştir. Kaolin üzerine Remazol Brilliant Green 6B nin adsorpsiyonu ilk 15 dakikada hızlı gerçekleşmiş ve bu süreden sonra adsorpsiyon yavaşlamıştır. En yüksek giderim verimi ph:2 de 180 dakika temas süresinin sonunda %64 olarak elde edilmiştir. ph: 2 optimum ph olarak seçilmiş ve sonraki adsorpsiyon deneyleri ph: 2 de yürütülmüştür Adsorbent Dozunun Etkisi Boya giderim verimi üzerinde adsorbentin etkisi 1 g/l den 15 g/l e kadar değişen kaolin dozları kullanılarak araştırılmıştır. Boya giderim verimi üzerine adsorbent dozunun etkisini belirlemek için ph:2 de, 25 o C sıcaklıkta ve 50 mg/l başlangıç boya konsantrasyonunda 1 g/l den 15 g/l e kadar değişen yedi farklı kaolin dozunda yürütülmüştür. Farklı kaolin dozlarında elde edilen sonuçlar Şekil 2 de verilmiştir. 180 dakika temas süresinin sonunda 1 g/l kaolin dozunda %22 giderim verimi sağlanırken 10 g/l ve 15 g/l kaolin dozajında giderim verimi sırasıyla %97 ve %99 olarak elde edilmiştir. Adsorbent dozu 1 g/l den 10 g/l e kadar arttığında adsorpsiyon artmıştır. Bu adsorptif artış, daha yüksek adsorbent dozu ile sağlanan daha büyük yüzey alanına ve daha fazla adsorpsiyon bölgelerine bağlanılmaktadır. Kaolin dozu 10 g/l den 15 g/l e arttırıldığında giderim veriminde kayda değer bir fark gözlenmemiştir. Çözeltideki boyanın büyük çoğunluğu kaolin üzerine adsorplandığı için bundan sonra adsorbent dozundaki artış giderim veriminde kayda değer bir artışa neden olmamıştır. 10 g/l ve 15 mg/l kaolin dozu ile elde edilen giderim verimleri arasında kayda değer fark olmadığından dolayı 10 g/l kaolin sonraki deneyler için uygun doz olarak seçilmiştir.
5 M. S. Tunç, Ö.Hanay 5 Şekil 2. Adsorbent dozunun boya giderimi üzerine etkisi (Boya konsantrasyonu: 50 mg/l, ph: 2, sıcaklık:25 o C, karıştırma hızı: 160 rpm) 3.3. Başlangıç Boya Konsantrasyonun Etkisi Bilindiği üzere başlangıç konsantrasyonu, sulu faz ve katı faz arasında boyanın kütle taşınım dirençlerinin üstesinden gelecek önemli bir sürücü kuvvet sağlamaktadır. Bu nedenle boyanın daha yüksek başlangıç konsantrasyonu adsorpsiyon kapasitesini artıracaktır . Şekil 3 den görüldüğü üzere boya konsantrasyonu 25 den 150 mg/l e kadar arttığında, adsorpsiyon verimi %98 den %71 e kadar azalmıştır. Düşük boya konsantrasyonunda giderim verimi adsorbent yüzeyinde işgal edilmemiş mevcut bağlanma alanlarının mevcudiyetinden dolayı daha yüksektir. Ancak boya giderim verimi, daha yüksek boya konsantrasyonlarında adsorbentin bağlanma alanlarının yaklaşık olarak tamamen kaplanmasından dolayı artan boya konsantrasyonu ile azalmıştır . Şekil 3. Başlangıç boya konsantrasyonunun boya giderimi üzerine etkisi (ph: 2, adsorbent dozu: 10 g/l, sıcaklık: 25 o C, karıştırma hızı: 160 rpm)
6 6 M. S. Tunç, Ö.Hanay Remazol Brilliant Green 6B nin adsorpsiyon kapasitesi üzerinde başlangıç boya konsantrasyonunun etkisi Çizelge 1 de verilmiştir. Başlangıç boya konsantrasyonu adsorbent ve adsorpsiyon ortamı arasında kütle transfer dirençlerin üstesinden gelecek yüksek sürücü bir kuvvet sağladığı için başlangıç boya konsantrasyonunun artışı adsorpsiyon kapasitesinde artışa neden olmaktadır . Bu nedenle çalışılan tüm sıcaklıklarda daha yüksek konsantrasyonlarda daha yüksek adsorpsiyon kapasiteleri elde edilmiştir. Örneğin 25 o C de başlangıç boya konsantrasyonu 25 mg/l den 150 mg/l e kadar arttırıldığında kaolinin adsorpsiyon kapasitesi 2,35 mg/g dan 9,60 mg/g a yükselmiştir Çözelti Sıcaklığının Etkisi Kaolin ile Remazol Brilliant Green 6B giderim verimi üzerinde sıcaklığın etkisi değişen başlangıç boya konsantrasyonlarında o C sıcaklık aralığında araştırılmıştır. Çizelge 1 den de görüldüğü üzere 25 mg/l ve 50 mg/l başlangıç boya konsantrasyonunda 25 o C, 40 o C ve 55 o C sıcaklıkta giderim verimleri hemen hemen aynı olarak elde edilmiştir. 75 mg/l, 100 mg/l ve 150 mg/l başlangıç boya konsantrasyonlarında sıcaklık 25 o C den 40 o C e yükseltildiğinde giderim verimlerinde az bir artış gözlenmiştir. 40 o C den 55 o C e yükseltildiğinde ise giderim verimi hemen hemen aynı elde edilmiştir. Çizelge 1. Farklı başlangıç boya konsantrasyonları ve sıcaklıkta denge adsorbsiyon kapasiteleri ve adsorpsiyon verimleri 25 o C 40 o C 55 o C C o (mg/l) Adsorpsiyon Adsorpsiyon Adsorpsiyon q e (mg/g) q (%) e (mg/g) q (%) e (mg/g) (%) Adsorpsiyon İzotermleri Adsorpsiyon izotermleri, adsorpsiyon prosesi denge durumuna ulaştığında sıvı faz ve katı faz arasında adsorbat moleküllerinin nasıl dağıldığını tanımlamada önemlidir. Adsorpsiyon izotermlerinin deneysel datalarını tanımlamak için çeşitli matematiksel modeller kullanılabilir . Bu çalışmada kaolin üzerine Remazol Brilliant Green 6B nin adsorpsiyonunu tanımlamak için Langmuir model ve Freundlich model kullanılmıştır. Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon izotermleri su ve atıksu uygulamalarında yaygın şekilde kullanılmaktadır. Teorik bir model olan Langmuir adsorpsiyon izotermi yüzeydeki tüm merkezlerin aynı olduğu, adsorplanmış moleküllerin kendi aralarında etkileşmediği, yüzeylerin homojen olduğu ve adsorpsiyonun tek tabaka halinde gerçekleştiği kabulüne dayanmaktadır . Langmuir eşitliği, Eşitlik (3) ile verilmektedir . q e = q maxk L C e 1 + K L C e (3) Eşitlik (3) in lineer formu aşağıdaki gibi yazılabilir.
7 M. S. Tunç, Ö.Hanay 7 C e q e = 1 q max C e + 1 K L q max (4) burada q e dengede kaolin birim ağırlığı başına adsorplanmış Remazol Brilliant Green 6B miktarı (mg/g), C e dengede çözeltide adsoplanmamış Remazol Brilliant Green 6B miktarı (mg/l), K L adsorpsiyon enerjisi ile ilgili Langmuir izoterm sabiti (L/mg), q max kaolin birim ağırlığı başına Remazol Brilliant Green 6B nin maksimum miktarıdır (mg/g). Remazol Brilliant Green 6B nin kaolin üzerine adsorpsiyonu ile ilgili Langmuir adsorpsiyon izotermi Şekil 4 te verilmiştir. Grafiğin eğim ve kesim noktasından sırasıyla q max ve K L sabitleri hesaplanmıştır. Remazol Briliant Green 6B adsorpsiyonu için Langmuir adsorpsiyon izotermine ait sabitler ve korelasyon katsayıları Çizelge 2 de verilmiştir. Şekil 4. Remazol Brilliant Green 6B nin lineerleştirilmiş Langmuir adsorpsiyon izotermi Langmuir parametreleri, adsorpsiyon prosesinin uygun olup olmadığını belirlemek için de kullanılabilir. Bunun için R L, Eşitlik (5) ile hesaplanabilir. 1 R L = 1 + K L C o (5) Burada K L Langmuir sabiti (L/mg) ve C o başlangıç boya konsantrasyonudur (mg/l). R L değeri adsorpsiyon prosesinin karakteristiğini aşağıdaki şekilde ifade etmektedir [5, 26]: R L>1 ise uygun değil R L=1 ise lineer 0<R L<1 ise uygun R L=0 ise tersinmez Başlangıç boyarmadde konsantrasyonlarına göre hesaplanan R L değerleri Çizelge 2 de verilmiştir. R L değerinin 0 ile 1 arasında olması kaolin ile Remazol Brilliant Green 6B için adsorpsiyon prosesinin uygun olduğunu göstermektedir.
8 8 M. S. Tunç, Ö.Hanay Çizelge 2. Başlangıç boyarmadde konsantrasyonlarına göre R L değerleri C o (mg/l) R L Freundlich model heterojenli yüzeyler üzerinde çok tabakalı adsorpsiyonu tanımlamaktadır. Bu model bağlanma alanlarının eşit olmadığını ve bağımsız olmadığını ileri sürmektedir. Bu izoterm aşağıdaki eşitlik ile ifade edilebilir : q e = K F C e 1/n (6) Eşitlik (6) nın lineerleştirilmiş formu aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: lnq e = 1 n ln C e + ln K F (7) Burada K F ve n sırasıyla adsorpsiyon kapasitesi ve adsorpsiyon şiddeti ile ilgili Freundlich sabitleridir. Remazol Brilliant Green 6B nin kaolin üzerine adsorpsiyonu ile ilgili Freundlich adsorpsiyon izotermi Şekil 5 te verilmiştir. ln C e karşı ln q e nin lineer grafiğinin eğim ve kesim noktasından sırasıyla n ve K F sabitleri belirlenmiştir. Remazol Briliant Green 6B adsorpsiyonu için Freundlich adsorpsiyon izotermine ait sabitler ve korelasyon katsayıları da Çizelge 3 de verilmiştir. K F nin daha büyük değerleri adsorpsiyonun daha büyük adsorpsiyon kapasitesini göstermektedir. N adsorbentin boya alım kapasitesi ve adsorplanmamış boya konsantrasyonu arasında non-lineerlik derecesini gösteren heterojenlik derecesi ile değişen amprik bir parametredir. Adsorbent yüzeyi üzerinde bağlanan iyonların dağılımı ile ilgilidir. Genelde n>1 ise adsorbatın adsorbent üzerine uygun bir şekilde adsorplandığını göstermektedir. n değeri ne kadar yüksek olursa adsorpsiyon şiddeti o kadar kuvvetli olmaktadır . Çizelge 3 de görüldüğü üzere mevcut çalışmada n değeri 1 den daha büyüktür. Bu, adsorpsiyon prosesinin uygun olduğunu göstermektedir. Sonuçlar hem Langmuir hem de Freundlich izotermine uymaktadır. Ancak Freundlich izoterminde korelasyon katsayısı Langmuir izoterm değerinden daha büyük olduğu için deney sonuçları Freundlich izoterme daha fazla uyum göstermektedir. Çizelge 3. Kaolin üzerine Remazol Brilliant Green 6B adsorpsiyonunda Langmuir ve Freundlich izotermlerin sabitleri T ( o C) Langmuir model Freundlich model n R 2 q max K L R 2 K F (mg/g) (L/mg) (mg/g)(l/mg) 1/n
9 M. S. Tunç, Ö.Hanay 9 Şekil 5. Remazol Brilliant Green 6B nin lineerleştirilmiş Freundlich adsorpsiyon izotermi 4. Sonuç Kaolin ile Remazol Brilliant Green 6B nin giderim performansı farklı ph, kaolin dozu ve boya konsantrasyonlarında araştırılmıştır. Sonuçlar adsorpsiyonun daha çok ph a bağlı olduğunu göstermiştir. Optimum ph:2 ve optimum kaolin dozu 10 g/l olarak belirlenmiştir. Deney sonuçlarından elde edilen verilerle adsorbsiyonun Freundlich izotermine daha uygun olduğu belirlenmiştir. Aktif karbona alternatif olarak ucuz, etkili ve çevre dostu adsorbent olan kaolin, Remazol Brilliant Green 6B gideriminde etkin bir şekilde kullanılabilir. Kaynaklar  Eren E, Cubuk O, Ciftci H, Eren B, Çaglar B. Adsorption of basic dye from aqueous solutions by modified sepiolite: equilibrium, kinetics and thermodynamics study. Desalination 2010; 252(1-3):  DíazGómez-Treviño AP, Martínez-Miranda V, Solache-Ríos M. Removal of remazol yellow from aqueous solutions by unmodified and stabilized iron modified clay. Applied Clay Science 2013; 80-81:  Yavuz Ö, Saka C. Surface modification with cold plasma application on kaolin and its effects on the adsorption of methylene blue. Applied Clay Science 2013; 85:  Rahman A, Urabe T, Kishimoto N. Color removal of reactive procion dyes by clay adsorbents. Procedia Environmental Sciences 2013; 17:  Yagub MT, Sen TK, Afroze S, Ang HM. Dye and its removal from aqueous solution by adsorption: a review. Advances in Colloid and Interface Science 2014; 209:  Meroufel B, Benali O, Benyahia M, Benmoussa Y, Zenasni MA. Adsorptive removal of anionic dye from aqueous solutions by algerian kaolin: characteristics, isotherm, kinetic and thermodynamic studies. Journal of Material Environmental Science 2013; 4(3):  Vimonses V, Lei S, Jin B, Chow CWK, Saint C. Kinetic study and equilibrium isotherm analysis of congo red adsorption by clay materials. Chemical Engineering Journal 2009; 148:  Reddy MCS, Sivaramakrishna L, Reddy AV. The use of an agricultural waste material, jujuba seeds for the removal of anionic dye (congo red) from aqueous medium. Journal of Hazardous Materials 2012; :
10 10 M. S. Tunç, Ö.Hanay  Hassani A, Alidokht L, Khataee AR, Karaca S. Optimization of comparative removal of two structurally different basic dyes using coal as a low-cost and available adsorbent. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 2014; 45:  Gupta GS, Prasad G, Singh VN. Removal of chrome dye from aqueous solutions by mixed adsorbents: fly ash and coal, Water Research 1990; 24(1):  Karaoğlu MH, Doğan M, Alkan M. Kinetic analysis of reactive blue 221 adsorption on kaolinite. Desalination 2010; 256:  Doğan M, Alkan M. Remavol of methyl violet from aquous solution by perlite. Journal of Colloid and Interface Science 2003; 267(1):  Doğan M, Alkan M. Adsorption kinetics of methyl violet onto perlite. Chemosphere 2003; 50(4):  Doğan M, Özdemir Y, Alkan M. Adsorption kinetics and mechanism of cationic methyl violet and methylene blue dyes onto sepiolite, Dyes and Pigments 2007; 75:  Alkan M, Demirbaş Ö, Doğan M. Adsorption kinetics and thermodynamics of an anionic dye onto sepiolite. Microporous and Mesoporous Materials 2007; 101:  Teng MY, Lin SH. Removal of methyl orange dye from water onto raw and acid activated montmorillonite in fixed beds, Desalination 2006; 201:  Wang S, Zhu ZH. Characterisation and environmental application of an australian natural zeolite for basic dye removal from aqueous solution. Journal of Hazardous Materials 2006; B136:  Deng L, Shi Z. Synthesis and characterization of a novel Mg Al hydrotalcite-loaded kaolin clay and its adsorption properties for phosphate in aqueous solution. Journal of Alloys and Compounds 2015; 637:  Gao Z, Li X, Wu H, Zhao S. Deligeer W, Asuha S. Magnetic modification of acid-activated kaolin: synthesis, characterization, and adsorptive properties. Microporous and Mesoporous Materials 2015; 202:1-7.  Nandi BK, Goswami A, Purkait MK. Removal of cationic dyes from aqueous solutions by kaolin: kinetic and equilibrium studies. Applied Clay Science 2009; 42:  Tunc O, Tanacı H, Aksu Z. Potential use of cotton plant wastes for the removal of Remazol Black B reactive dye. Journal of Hazardous Materials 2009; 163:  Dursun AY., Tepe O, Dursun G. Use of carbonised beet pulp carbon for removal of Remazol Turquoise Blue-G 133 from aqueous solution. Environmental Science Pollution Research 2013; 20:  Meziti C, Boukerroui A. Removal of a basic textile dye from aqueous solution by adsorption on regenerated clay. Procedia Engineering 2012; 33:  Eren Z, Acar FN. Uçucu kül ile reaktif boya giderimi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2004; 10(2):  Smith JM. Chemical engineering kinetics, 3rd edn. McGraw-Hill, Singapore:  Cengiz S, Tanrikulu F, Aksu S. An alternative source of adsorbent for the removal of dyes from textile waters: Posidonia Oceanica (L.). Chemical Engineering Journal 2012; :32-40.
TEKSTİL ATIKSULARINDAKİ METAL KOMPLEKS BOYARMADDELERİN YUMURTA KABUKLARI İLE GİDERİMİ
Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 4, 777-78, 213 Vol 28, No 4, 777-78, 213 TEKSTİL ATIKSULARINDAKİ METAL KOMPLEKS BOYARMADDELERİN
AKTİFLEŞTİRİLMİŞ BENTONİT KULLANARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDE UZAKLAŞTIRILMASI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK BİL İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 24 : 1 : 2 : 151-156 AKTİFLEŞTİRİLMİŞ
BİYO KÜTLEDEN ÜRETİLEN AKTİF KARBONUN ADSORPSİYON KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ
BİYO KÜTLEDEN ÜRETİLEN AKTİF KARBONUN ADSORPSİYON KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET Dilem ARTAR a, Şule YAĞMUR a, Neslihan DURANAY a,*, Filiz KAR a a Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Müh. Böl.,Elazığ,
Bir Nano Adsorbent ile Reaktif Black 39 Boyar Maddesinin Distile Sudan ve Sentetik Atıksudan Giderimi
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(1), ss. 177-185, Mart 2017 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 32(1), pp.177-185, March 2017 Bir
Remazol Brillant Blue R (RBBR) boyarmaddesinin düşük maliyetli bir adsorban olan sigara külü ile giderimi
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol(No): pp, year SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 247-835X Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder
Atık Sulardan Tekstil Boyar Maddesinin Silika İle Giderimi için Deneysel Tasarım
BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 4(2) 25-3 (22) Atık Sulardan Tekstil Boyar Maddesinin Silika İle Giderimi için Deneysel Tasarım Özkan DEMİRBAŞ,*, Cihan YILDIZ 2 Balıkesir Üniversitesi Fen.-Ed. Fak. Kimya
DÜŞÜK MALİYETLİ ADSORPLAYICILAR KULLANILARAK SULU ORTAMLARDAN FOSFAT GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI
S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.2, s.1, 214 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.2, n.1, 214 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) DÜŞÜK MALİYETLİ ADSORPLAYICILAR KULLANILARAK SULU ORTAMLARDAN FOSFAT GİDERİMİNİN
RM43 ZEOLİTİN YAPAY MİDE SIVISINDAKİ DAVRANIŞI
Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir RM43 ZEOLİTİN YAPAY MİDE SIVISINDAKİ DAVRANIŞI S.Çınar 1, M.Y.Karaciğa, İ.Polatoğlu 3, F.Çakıcıoğlu-Özkan 4 İzmir
Halk sağlığı için tehdit oluşturan fenolün sulardan düşük maliyetli bir aktif karbon ile giderimi
2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ - 2017 Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Halk sağlığı için tehdit oluşturan fenolün sulardan düşük maliyetli bir
Buğday Kepeğiyle Asidik Boya Gideriminin Cevap Yüzey Yöntemiyle Modellenmesi
Araştırma Makalesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 3 (2015) 21-30 Buğday Kepeğiyle Asidik Boya Gideriminin Cevap Yüzey Yöntemiyle Modellenmesi M. Şaban TANYILDIZI 1, Serhat ELÇİÇEK 1, Yavuz DEMIRCI 2 *,
SULU ÇÖZELTİLERDEN BAZI BOYAR MADDELERİN FİZİKOKİMYASAL YÖNTEMLERLE GİDERİMİ
T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SULU ÇÖZELTİLERDEN BAZI BOYAR MADDELERİN FİZİKOKİMYASAL YÖNTEMLERLE GİDERİMİ DOKTORA TEZİ M. HAMDİ KARAOĞLU Balıkesir, Mart 2007
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 31:3 (2016) 677-686 C.I. asit viyolet 90 metal-kompleks boyar maddesinin sulu ortamlardan sentetik ve doğal zeolit kullanılarak
CEVİZ KABUĞU VE FINDIK KABUĞU KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN DİSPERS AZO BOYALARIN GİDERİMİ
Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, o 3, 509-514, 2011 Vol 26, o 3, 509-514, 2011 CEVİZ KABUĞU VE FIDIK KABUĞU KULLAILARAK SULU ÇÖZELTİLERDE DİSPERS AZO BOYALARI GİDERİMİ
SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN FINDIK KABUĞU YÜZEYİNE ADSORPSİYON VE ADSORPSİYON KİNETİĞİ
T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN FINDIK KABUĞU YÜZEYİNE ADSORPSİYON VE ADSORPSİYON KİNETİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Harun ABAK Balıkesir,
MODİFİYE SEPİYOLİT VE ZEOLİTİN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA ADSORBANT OLARAK KULLANILMASI:KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ MODİFİYE SEPİYOLİT VE ZEOLİTİN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA ADSORBANT OLARAK KULLANILMASI:KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME, Mustafa
ÇD47 GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKİMYASAL ARITIMI
ÇD7 GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKİMYASAL ARITIMI Y. Yavuz 1, A.S. Koparal, Ü.B. Öğütveren 3, E. Öcal 1 Anadolu Üniversitesi, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İki Eylül Kampusü 6555
FORMALDEHİT İLE MODİFİYE EDİLMİŞ İĞDE ÇEKİRDEĞİ KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN MALAHİT YEŞİLİNİN UZAKLAŞTIRILMASI
S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.1, s.2, 2013 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.1, n.2, 2013 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) FORMALDEHİT İLE MODİFİYE EDİLMİŞ İĞDE ÇEKİRDEĞİ KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN
Fatih Hacımustafaoğlu Emine Yurtoğlu Büşra Keskin
TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 21 Farklı bölgelerde yetişen zeytinlerin çekirdeklerinden
Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi
CBÜ Fen Bil. Dergi., Cilt 2, Sayı 3, 499-59 s CBU J. of Sci., Volume 2, Issue 3, p 499-59 Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi Gül
CV and PUBLICATION LIST. Degree Department University Year
CV and PUBLICATION LIST CV Name/Surname: Ozkan DEMIRBAS Birth of Date: April 27, 1976 EDUCATION: Degree Department University Year Graduate Chemistry Education Balikesir University 1998 Master Chemistry
T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ
DENEYSEL TASARIM İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METAL AYRIŞIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN OPTİMİZASYONU
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı, 25 doi:.7482/uujfe.2452 ARAŞTIRMA DENEYSEL TASARIM İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METAL AYRIŞIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN OPTİMİZASYONU Burcu Çağlar
T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZEYTİN POSASI (PİRİNA) ÜZERİNE MALAŞİT YEŞİLİ NİN SULU ÇÖZELTİDEN ADSORPSİYONU.
T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZEYTİN POSASI (PİRİNA) ÜZERİNE MALAŞİT YEŞİLİ NİN SULU ÇÖZELTİDEN ADSORPSİYONU Oğuzhan KOÇER DANIŞMAN: Prof. Dr. Bilal ACEMİOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ
Çevre Korunmasında Atığın Atıkla Giderilmesi Prensibi
TERMİK SANTRAL UÇUCU KÜL TİPLERİNİN ATIKSULARDAKİ FENOLÜN ADSORPSİYON YÖNTEMİ İLE GİDERİM ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI *
TERMİK SANTRAL UÇUCU KÜL TİPLERİNİN ATIKSULARDAKİ FENOLÜN ADSORPSİYON YÖNTEMİ İLE GİDERİM ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI * The Comparıson of Phenol Removal From Wastewater wıth Thermal Power Plant Fly
Fen-Edebiyat Fakültesi. macikyildiz@kilis.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM. Görev Ünvanı Kurum/Kuruluş Görev Dönemi
Ünvanı Adı-Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Fakülte Bölüm E-posta/Web Yrd. Doç. Dr. Metin AÇIKYILDIZ Kırşehir-25.10.1976 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya macikyildiz@kilis.edu.tr Telefon/Faks +90 348 822 23 50/+90